214 
L. Sipöcz. 
[ 2 ] 
Zur quantitativen Bestimmung der einzelnen Bestandteile wurde 
die von Berzelius und H. Rose 1 ) angegebene Behandlung des er- 
wärmten Minerals mit Chlor angewendet, die Trennungen und Einzel- 
bestimmungen wurden nach den gebräuchlichen Methoden ausgeführt. 
In der Anordnung des Apparates zur Aufschliessung im Chlor- 
gase habe ich eine Modification vorgenommen, die sich als recht zweck- 
mässig erwiesen hat; das gepulverte Mineral befand sich in einem 
Porcellanschiffchen und dieses in einem Verbrenuungsrohre, das an 
einem Ende ausgezogen, nach abwärts gebogen und in entsprechender 
Weise mit einem Pettenkof er’schen Absorptionsrohre von 12 mm 
innerem Durchmesser in Verbindung stand; diesem Rohre war noch 
ein kleiner P eligot’scher Absorptions- Apparat angefügt. Die beiden 
Absorptions-Apparate waren mit einer Mischung von wässeriger Salz- 
säure und Weinsäurelösung gefüllt. Die Anwendung des einen Absorp- 
tions-Apparates genügt, wie die Erfahrung lehrte, nicht, um alle bei 
der Einwirkung des Chlors auf die Schwefelverbindung entstehenden 
Producte vollständig aufzunehmen, denn obgleich das von mir verwen- 
dete Pettenkof er’sche Rohr eine Länge von nahezu einem Meter 
hatte, so gingen doch aus demselben, selbst bei sehr mässig geleitetem 
Chlorstrome, noch weisse Nebel fort; dieselben wurden erst in dem 
Peligot’schen Apparat vollständig zurückgehalten. 
Diese Einrichtung hat sich mir viel besser bewährt als wenn ich 
zwei Peligot’sche Apparate nebeneinander an wandte, in welchem 
detzteren Fall gewöhnlich noch etwas von unabsorbirten Nebeln entwich. 
Die Bestimmung des specifischen Gewichtes mit dem Picnometer 
ergab bei zwei Versuchen 5'273 und 5 - 322, im Mittel 5'298. Breit- 
haupt gibt in seiner „Charakteristik des Mineralsystems“ 1832, S. 281 
für den Miargyrit von Bräunsdorf das specifisclie Gewicht zu 5"333 
bis 5'34 an. R. Helmhacker 2 ) fand für den Miargyrit vom Adal- 
berti Hauptgange zu Pribram das specilische Gewicht 5'3. Nach 
A. W ei ss b ach 3 ) haben die Miargyrite von verschiedenen Fundorten 
folgende specifischen Gewichte („reducirt auf den thermischen Nullpunkt 
und den leeren Raum“): der sächsische 5-236, der spanische 5-230, 
der mexikanische (von Potosi) 5 -229. 
Bei der quantitativen Analyse wurden folgende Resultate erhalten : 
I. 0-5912 Gramm Miargyrit gaben: 0-9319 Gramm schwefelsaures 
Baryum, entsprechend 0*128 Gramm Schwefel, 0'3050 Gramm antimon- 
saures Antimonoxyd, entsprechend 0‘2416 Gramm Antimon, 0 - 2468 
Gramm Chlorsilber und 0-0078 Gramm metallisches Silber, entsprechend 
0-1935 Gramm Silber, 0 0342 Gramm schwefelsaures Blei, entsprechend 
q Handbuch der analytischen Chemie von Heinrich Rose, 6. Aufl., herausg. 
von R. Finken er. Bd. II, S. 479. 
2 ) 1. c. 
s ) A. W ei ss b ach, Beitrag zur Kenntniss des Miargyrits. Poggendorff, 
Annalen der Physik und Chemie. Bd. 125, S. 455. 
